95a 



oft 2 — 3" lang. Die deutlichsle Spaltfläche liegt in dem Gesteine 

 fast niemals in allen Glimmer -Exemplaren parallel, sondern meist 

 sind die Richtungen der Glimmer -Bliitlchen sehr verschieden. Zu- 

 weilen konzentrirt sich der Glimmer an einzelnen Stellen, die dann 

 nur aus Glimmer oder aus diesem und dichtem Labrador zu beste- 

 hen scheinen. Sehr häufig liegt der Glimmer in sehr kleinen Blätt- 

 chen oder in Aggregaten derselben mitten in dem Diallag und dem 

 Augit oder an deren Rändern, so dass man auf den ersten Blick 

 einen Hornblende-Rand zu sehen gJaubt; ja sehr häufig sind diese 

 Mineralien völlig durchdrungen von kleinen Glimmer-Blättchen. 



Das spez. Gewicht ist = 3,04, die Härte = 2 — 3. Dieser 

 Glimmer ist hier stets von schön roth-brauner Farbe und fast immer 

 von sehr lebhaftem Glänze. Da und dort enthält er übrigens weisse, 

 ebenfalls stark glänzende Flecken. Nur in ganz dünnen Blältchen 

 ist dieser Glimmer durchsichtig, sonsl undurchsichtig. 



Da wo der Glimmer anhaltend mit viel Wasser in Berührimg 

 gewesen ist, wie z. B. an einer im Gabbro der Steinbrüche ent- 

 springenden Quelle, hat er seine braune Farbe vollständig verloren 

 und ist Silber-weiss geworden. 



Auffallend ist es, dass oft zwischen den Glimmer-Lamellen ganz 

 ungemein feine Blätlchen von Quarz eingelagert sind, so dass man 

 Stückchen findet, die aus abwechselnden Lagen von Glimmer und 

 Quarz bestehen. Doch lässt sich der letzte nur dadurch erkennen, 

 dass man die Glimmer Stückchen möglichst oft spaltet, dann fällt oft 

 das überaus dünne, durchsichtige und desshalb unsichtbare Quarz- 

 Blättchen von der obersten Glimmer-Scheibe ab. 



Chemische Zusammensetzung. 



Nro. 16. Glimmer aus dem Gabbro der Steinbrüche 

 des Hadanthals. Es kommen hier sehr häufig grössere Glim- 

 mer-Ausscheidungen vor, in denen die Glimmer-Blätter, oft 1 " im 

 Durchmesser gross, mit dichtem Labrador so verwachsen sind, dass 

 beim Zerschlagen eines grösseren Stückes auf den Bruchflächen fast 

 nur die Glimmer-Blätter sichtbar sind , indem das Gestein nur nach 

 der Richtung der übrigens nicht parallel liegenden Glimmer-Tafeln 

 spaltet. Hiervon wurde das zur Analyse nöthige Material in mög- 

 lichst dünnen Stückchen los gelöst und analysirt. 



Sauerstoff- Verhältniss 



Kieselerde .... 36,17 . . . 18,780 



Thonerde 18,09 . . . 8,456 



Eisenoxyd .... 8,70 . . . 2,607 



Eisenoxydul . . . 13,72 . . . 3,045 



Kalkerde 0,52 . . . 0,147 



Magnesia . . . , 11,16 . . . 4,460 



Kali 7,59 . . . 1,288 



Natron Spur 



Wasser 2,28 



Fluor 0^6 



98,59. 



